-130- 



Mineralogie. 



suchung ergab, daß die dem eisenschüssigen Staub ausgesetzten Teile 

 weniger basische Oxyde enthalten als die weniger erhitzten Teile, und daß 

 die braunen und hellgelben namentlich in den zuerst geschmolzenen Partien 

 stark an CaO angereichert sind. Das Eisen soll nämlich, namentlich in 

 reduzierender Umgebung, wie auch aus besonderen Versuchen geschlossen 

 wird, capillar in die Ziegelporen hineinwandern, es kann daher in die 

 äußersten, schon geschmolzenen Teile nicht eindringen. (Metallisches Eisen 

 Würde, wie wieder besondere Versuche ergaben, auch tiefe Löcher in die 

 Steine fressen, auch sind seine Tröpfchen zu schwer, als daß sie von dein 

 Gasstrom bis zur Gewölbedecke mitgerissen würden.) Die Anreicherung" 

 der braunen und gelben Teile an CaO soll daher rühren, daß die capillar 

 aufsteigenden Eisensilikate das an Ca und etwa auch an AI reichere Binde- 

 mittel der Ziegel vor sich hertreiben. Wird die äußere, an Ca und Fe 

 ärmere Zone einmal durch zu heftiges Feuer zum Schmelzen gebracht, so 

 ist der Ofen meist sehr gefährdet, da nun die basischeren Zonen dem vollen 

 Feuer ausgesetzt sind. O. Mügge. 



A.A. Klein : T Ii e Constitution and microstructure of 

 porcelain. (Journ. Washington Acad. of sciences. 6. 1916. 658 — 660. 



Untersucht wurden: Kaolin sowie Gemenge von Feldspat-Kaolin, Feld- 

 spat-Quarz und Feldspat -Ton -Quarz nach Erhitzung auf verschiedene 

 Temperaturen, wie sie bei der Porzellanfabrikation in Betracht kommen. 

 Kaolin bleibt bis 1200° homogen, fängt hierauf langsam an sich zu 

 zersetzen und bei 1400° ist die Zersetzung vollendet. Die Produkte der- 

 selben sind Kieselsäure und amorphe Körper von der Zusammensetzung 

 des Sillimanits, der über 1450° in nadeiförmigen kristallisierten Sillimanit 

 übergeht. In einem Q u a r z - F e 1 d s p a t genienge löst sich bis 1340° der 

 Quarz nur sehr wenig in dem Feldspatglas, er ist aber bei 1460° so gut 

 wie vollständig darin gelöst bei gleichen Gewichtsteilen beider Mineralien. 

 Ist Feldspat neben Kaolin, so ist bei 1340° der Kaulin gänzlich 

 zersetzt, und die Menge des kristallisierten und auch des amorphen Silli- 

 manits wächst mit der Menge des Kaolins bis zu einer gleichen Menge 

 beider Teile. Bei 1460° ist ungefähr 10% Kaolin gänzlich im Feldspatglas 

 löslich. Indem Gemenge Quarz-Ton- Feldspat bildet bei 1310° der 

 Feldspat ein Glas; der Ton zeigt fast vollständige Zersetzung unter Bil- 

 dung von vorwiegend amorphem und wenig kristallinischem Sillimanit. 

 während der Quarz ungelöst bleibt. Zwischen 1380° und 1400° löst das 

 Feldspatglas beträchtliche Mengen Quarz und der Ton bildet kristallinischen 

 Sillimanit , vielleicht mit wenig von der amorphen Phase. Diese selben 

 Substanzen rindet man in dem unter entsprechenden Umständen hergestellten 

 Porzellan des Handels, dessen Struktur sehr wesentlich von der Entstehungs- 

 temperatur abhängt. Man kann daher auch aus der Mikrostruktur auf die 

 Entstehungstemperatur der verschiedenen Porzellane schließen mit einer 

 etwa 25° betragenden Unsicherheit, Die Brennzeit ist hierbei von unter- 



